SÉANCE DU 16 MAI 1859 , 
634 
coloration différente ne paraît pas affecter les autres caractères de 
la roche; elle est dure et fait jaillir facilement des étincelles par 
le choc du briquet ; elle est fragile au marteau et offre une cas¬ 
sure grenue un peu couclioïde ; on y rencontre des débris orga¬ 
niques charbon nés. 
La variété olive renferme des creux ne dépassant pas quelques 
millimètres remplis d’une substance pulvérulente de couleur ocre 
clair, comme on en voit souvent dans les grauwackes olive et jamais 
dans celles bleues. 
Les deux variétés sont traversées quelquefois par des veinules 
de quartz, dont l’épaisseur varie depuis celle du papier mince 
jusqu’à un millimètre; j’ai remarqué dans l’une de ces veinules 
des fragments de blende lamellaire qui ont jusqu’à 2 millimètres. 
Des essais comparatifs m’ont prouvé que les deux variétés conte¬ 
naient le fer à l’état de mélange de protoxyde et de sesquioxyde, 
et que la proportion du dernier était sensiblement plus forte dans 
la variété olive. J’ai aussi cru remarquer que, d’après l’intensité de 
la couleur des deux variétés en poudre et après calcination, la 
variété olive a une teneur plus grande d’oxyde de fer en général. 
Les deux variétés fondent assez facilement au chalumeau en une 
perle blanche transparente un peu bulleuse qui donne aisément 
la réaction bleue avec le sel de cobalt. Cependant la fusion est no¬ 
tablement plus difficile que celle du grès b normal ; elle est à peu 
près équivalente à celle de l’orthose ou de l’albite. Avec la soude 
on obtient une faible réaction de manganèse. J’y ai constaté une 
notable dose de fluor ; enfin le traitement avec la soude au feu de 
réduction produit une tache noire sur la plaque d’argent, ce qui 
constate la présence d’un sulfate et probablement du sulfate de 
baryte. Dans la roche b normale j’ai reconnu le sulfate de ba¬ 
ryte par une analyse par voie humide ; je suis donc bien autorisé 
à faire ici cette supposition. 
La pesanteur spécifique de cette roche est de 25,58. Voici une 
analyse sommaire de la sous-variété bleu grisâtre : 
II. 
Silice. 73,50 
Alumine et oxyde de fer. 1 6,55 
Chaux carbonatée. 0,45 
Chaux. 0,65 
Magnésie et alcalis (par différence). 7,50 
Perte au feu. 1,35 
100,00 
